## PENGARUH PENAMBAHAN SUPER PLASTICIZER KEDALAM CAMPURAN BETON TERHADAP KUAT TEKAN BETON K-400 PADA UMUR 28 HARI
Andri Agusti*, RR. Susi Riwayati*
* Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tamansiswa Palembang, Jalan Taman Siswa No.261, Kepandean Baru, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
*Email: susi_riwayati@unitaspalembang.ac.id

## ABSTRAK
Superplasticizer merupakan  salah  satu  bahan  additive  yang  sering  digunakan  untuk  mempermudah pengerjaan beton ( workability ). Penggunaan superplasticizer dengan jumlah tertentu dapat meningkatkan mutu beton, sebagai akibat  adanya  pengurangan pemakaian air sehingga faktor air semen menjadi lebih rendah dengan slump yang meningkat. Penelitian ini dilakukan pada Laboratorium PT. Perkasa Adiguna Sembada selama 3 bulan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data didapatkan hasil bahwa penggunaan Superplasticizer sebagai  bahan  tambah  sangat  mempengaruhi  hasil  kuat  tekan  beton  dengan  kekuatan tinggi,  di  mana  kuat  tekan  beton  normal  28  hari  mendapatkan  hasil  412,5  kg/cm 2 .  Pada  penambahan superplasticizer  3% pada  umur  28  hari  mendapatkan  nilai  optimum  sebesar  452,6  kg/cm 2 .  Jadi Superplasticizer sangat berpengaruh terhadap kuat tekan beton.
Kata kunci: Kuat tekan beton, Mutu K-400 , Superplasticizer

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi  beton saat  ini telah mengalami  kemajuan  pesat  dengan  adanya bahan tambahan yang dapat mendukung peningkatan dan kwalitas mutu beton yang diinginkan. Dari  bahan  tambah  yang  ada  diantaranya  adalah Super  Plasticizer selain  dapat  mengurangi penggunaan air pada beton, juga dapat membantu meningkatkan mutu beton tinggi (High Strength Concrete). (High Strength Concrete) yang tercantum dalam SNI 03-6468-2000 (Pd T-18-1999- 03) didefinisikan sebagai beton yang mempunyai kuat tekan yang diisyaratkan lebih besar sama dengan 41,4 Mpa. Dalam pembangunan gedung-gedung bertingkat tinggi dan bangunan massal lainnya dibutuhkan beton kekuatan tinggi, dengan beton mutu tinggi dimensi dari struktur dapat diperkecil sehingga berat struktur menjadi lebih ringan, hal tersebut menyebabkan beban yang diterima pondasi secara keseluruhan menjadi lebih kecil pula. Jika ditinjau dari segi ekonomi hal tersebut  tentu  akan  lebih  menguntungkan,  yang  menjadi  permsalahan  adalah  berapa  persen penambahan Super Plasticizer kedalam campuran beton bisa efektif menghasilkan beton K-400 pada umur 28 hari.
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui persentase penggunaan superplasti zer yang paling efektif  untuk mencapai mutu beton K-400 dengan menggunakan superlastisicizer dengan penambahan 1%, 2% dan 3% dalam campuran beton normal.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium PT Graha Tekindo Utama di Jl. Soekarno Hatta Palembang. Penelitian ini akan dimulai dari bulan April 2020 hingga bulan Juni 2020, berawal dari persiapan hingga penelitian pada pengujian kuat tekan beton K-400.
2.2. Langkah – langkah penelitian
1. Persiapan bahan penelitian berupa: Semen Portland, Agregat halus yang berasal dari Tanjung Raja Ogan Ilir, Agregat kasar dengan diameter (20-30 mm) yang berasal dari Kab. Lahat, bahan additive superplasticizer dan air.
2. Pengujian material berupa:
a. Pengujian  material  pasir  (analisa  saringan  pasir,  pemeriksaan  berat  jenis  dan penyerapan air agregat halus, pemeriksaan kadar lumpur agregat halus)
b. Pengujian agregat kasar/split (analisa saringan kasar, pengujian berat jenis dan penyerapan agregat kasar, dan pengujian keausan agregat)
3. Desain campuran Beton
4. Pengujian slump
5. Pembuatan  Benda  uji,  yaitu  sebanyak 36  sampel yaitu  beton  kondisi  normal,  beton kondisi  normal  yang  ditambah  superplasticizer  1%,  2%,  dan  3%.  Cetakan  yang digunakan berbentuk kubus 15 x 15 x 15 cm dengan variasi umur  rendaman 3,7,28 hari.
6. Pengujian kuat tekan beton.

## 2.3. Hasil Pengujian Agregat
Hasil  penelitian  sifat  fisik  agregat  meliputi  agregat  halus  dan  agregat  kasar,  dapat dipresentasikan pada Tabel 1. Pemeriksaan agregat halus yang diuji meliputi, kadar lumpur, kadar air, saringan, berat jenis dan  penyerapan air, kadar warna dan kepadatan. Pemeriksaan agregat kasar meliputi kadar air, saringan, berat jenis dan penyerapan air, kepadatan, kepanjangan batu dan kepipihan batu.

## Tabel 1 hasil penelitian agregat
No.  Karakteristik Standar Pengujian  Persyaratan  Hasil Keterangan Agregat Halus 1 Kadar Lumpur SNI-03-4141-1996 6,63% Memenuhi 2 Kadar Air SNI-03-1971-1990 Maks. 3% 2,47% Memenuhi 3 Berat Jenis SNI-03-1970-1990 2,50-2,70 2,53% Memenuhi 4 Kadar Warna ASTM C40/C40M 2% Memenuhi 5 Modolus Kehalusan Butir  SNI-03-1968-1990 1,50-3,60 2,66% Memenuhi 6 Kepadatan SNI-03-2828-1992 1,43t/m 3 Memenuhi Agregat Kasar 1 Kadar Air SNI-03-1971-1990 5,07% Memenuhi 2 Berat Jenis SNI-03-1969-1990 2,30-2,70 2,59% Memenuhi 3 Kepipihan Batu SNI-03-4137-1996 <15% 14,9% Memenuhi 4 Kepadatan SNI-03-2828-1992 1,43t/m 3 Memenuhi
Sumber: Hasil penelitian di Laboraturium PT. Perkasa Adiguna Sembada

## 2.4. Desain campuran beton
Setelah  melakukan  pengujian material  pembentuk  beton  yaitu  agregat  kasar  dan  agregat halus, lalu dilakukan desain campuran beton berdasarkan SNI 03-6468-2000 (anonim, 2000).
Jumlah komposisi campuran material beton mutu K-400 untuk masing-masing benda uji dapat dilihat pada Tabel 2.

## Tabel 2 Mix Design Untuk Masing-Masing Variasi
Kode Benda Uji  Semen (Kg)  Pasir (Kg)  Split (Kg)  Air (Liter) BN 12,76 19,49 36,02 3,87 BN+SP 1% 12,76 19,38 35,82 3,58 BN+SP 2% 12,76 19,27 35,61 3,09 BN+SP 3% 12,76 19,16 35,41 2,79
Sumber: Hasil Penelitian di Laboraturium PT. Perkasa Adiguna Sembada
Keterangan: BN = Mix Design Untuk Beton Normal BN+SP 1% = Mix Design Untuk Beton Normal + Superplasticizer 1% BN+SP 2% = Mix Design Untuk Beton Normal + Superplasticizer 2% BN+SP 3% = Mix Design Untuk Beton Normal + Superplasticizer 3%
Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa pengaruh penambahan superplasticizer dapat mengurangi penggunaan air dan material baik pasir ataupun batu (split).

## 2.5. Pengujian Slump
Sebelum  memasukan  adukan  beton  kedalam  cetakan  kubus,  dilakukan  pengujian  slump terlebih  dahulu  dengan  menggunakan  alat  uji slump (kerucut  abrams).  Pengujian slump pada campuran beton untuk mengetahui kelecakan adukan, hasil pengujian slump dapat dilihat pada Tabel 3.

## Tabel 3
Hasil Uji Slump (Cm)
NO.  Variasi Campuran Beton Nilai Slump (Cm) 1 Beton Normal 10
2 Beton Normal + Superplasticizer 1%  10
3 Beton Normal + Superplasticizer 2%  10
4 Beton Normal + Superplasticizer 3%  45
Sumber: Hasil penelitian di Laboraturium PT. Perkasa Adiguna Sembada
Dari hasil Tabel 3 didapatkan hasil bahwa nilai slump meningkat secara signifikan pada campuran No. 4 dengan menambahkan superplastisizer kedalam beton normal sebesar 3%.

## 2.6. Pengujian Kuat Tekan Beton
Pengujian benda uji dilakukan pada umur 3 hari, 7 hari, dan 28 hari, di mana hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4, 5, 6, dan 7

## Tabel 4
Hasil Uji Kuat Tekan Beton Normal K-400
No  Umur (Hari) Berat (kg) Beban Luas (cm) Kuat Tekan Beton (kg/cm 2 ) kN kg 1 3 8 420  42840  225 190,4 2 8 410  41820  225 185,8 3 8 420  42840  225 190,4 Rata - rata 188,9 1 7 7,8 590  60180  225 267,4 2 8 575  58680  225 260,6 3 8 585  59670  225 265,2 Rata - rata 264,4 1 28 8 895  91290  225 405,7 2 8 910  92820  225 412,5 3 8 925  94350  225 419,3 Rata - rata 412,5
Sumber: Hasil Penelitian di Laboraturium PT. Perkasa Adiguna Sembada

## Tabel 5
Hasil Uji Kuat Tekan Beton Normal + Superplasticizer 1%
No  Umur (Hari) Berat (kg) Beban Luas (cm) Kuat Tekan Beton (kg/cm 2 ) kN kg 1 3 7,8 430  43860  225 194,9 2 8 415  42330  225 188,1 3 8 480  48960  225 217,6 Rata – rata 200,2 1 7 8 575  58650  225 260,6 2 7,8 630  64260  225 285,6 3 8 655  66810  225 296,9 Rata – rata 281,0 1 28 8 925  94350  225 419,3 2 8 940  95880  225 426,1 3 8 940  95880  225 426,1 Rata - rata 423,8
Sumber: Hasil Penelitian di Laboraturium PT. Perkasa Adiguna Sembada

## Tabel 6
Hasil Uji Kuat Tekan Beton Normal + Superplasticizer 2%
No  Umur (Hari) Berat (kg) Beban Luas (cm) Kuat Tekan Beton (kg/cm 2 ) kN kg 1 3 7,8 470  47940  225 213,1 2 8 460  46920  225 208,5 3 8 520  53040  225 235,7 Rata – rata 219,1 1 7 8 625  63750  225 283,3 2 8 685  69870  225 310,5 3 7,8 635  64770  225 287,0 Rata – rata 293,6 1 28 8 950  96900  225 430,1 2 8 975  99450  225 442,0 3 8 965  98430  225 437,4 Rata - rata 436,5
Sumber: Hasil Penelitian di Laboraturium PT. Perkasa Adiguna Sembada
Tabel 7
Hasil Uji Kuat Tekan Beton Normal + Superplasticizer 3% No  Umur (Hari) Berat (kg) Beban Luas (cm) Kuat Tekan Beton (kg/cm 2 ) kN kg 1 3 7,8 540 55080 225 244,8 2 8 550 56100 225 249,3 3 8 595 60690 225 269,7 Rata – rata 254,6 1 7 8 750 76500 225 340,0 2 8 735 74970 225 333,2 3 7,8 700 71400 225 317,3 Rata – rata 330,2 1 28 8 1015  103530  225 460,1 2 8 995 101490  225 451,1 3 8 985 100470  225 446,5 Rata - rata 452,6
Sumber: Hasil Penelitian di Laboraturium PT. Perkasa Adiguna Sembada

## 4.5. Pengolahan Data
Setelah  pengujian  kuat  tekan  beton,  selanjutnya  dilakukan  perhitungan  terhadap  nilai kekuatan  tekan  beton  karakteristik  berdasarkan  variasi  campuran,  hasilnya  dapat  dilihat  pada Tabel 8, 9, 10 dan 11.

## Tabel 8
Kuat tekan beton karakteristik (beton normal)
Umur  σ bi (kg/cm 2 ) σ bi - σ bm (kg/cm 2 ) (σ bi -σ bm ) 2 (kg/cm 2 ) σ bm (kg/cm 2 ) S σ bk (kg/cm 2 ) 3 190,4 185,8 190,4 1,6 -3 1,6 2,56 9 2,56 188,8 2,6 185,47 7 267,4 260,6 265,2 3 -3,8 0,8 9 14,44 0,64 264,4 3,46  259,97 28 405,7 412,5 419,3 -6,8 0 6,8 46,24 0 46,24 412,5 6,8 403,79
Sumber: Hasil Penelitian di Laboraturium PT. Perkasa Adiguna Sembada

## Tabel 9
Perhitungan kuat tekan beton karakteristik (beton normal superplasticizer 1%)
Umur  σ bi (kg/cm 2 ) σ bi - σ bm (kg/cm 2 ) (σ bi -σ bm ) 2 (kg/cm 2 ) σ bm (kg/cm 2 ) S σ bk
(kg/cm 2 ) 3 194,9 188,1 217,6 -5,3 -12,1 17,43 28,09 146,41 302,76 200,2 15,44  180,43 7 260,6 285,6 296,9 -20,43 4,57 15,87 417,38 20,88 251,85 281.03 16.65  259.91 28 419,3 426,1 426,1 -4,5 2,3 2,3 20,25 5,29 5,29 423,8 3,9 418.80
Sumber: Hasil Penelitian di Laboraturium PT. Perkasa Adiguna Sembada
Kuat Tekan Beton Karakteristik (Beton Normal+Superplasticizer 2%)
Umur  σ bi (kg/cm 2 ) σ bi - σ bm (kg/cm 2 ) (σ bi -σ bm ) 2 (kg/cm 2 ) σ bm (kg/cm 2 ) S σ bk (kg/cm 2 ) 3 213,1 208,5 235,7 -6 -10,6 16,6 36 112,36 275,56 219,1 14,55  200,47 7 283,3 310,5 287 -10,3 16,9 -6,6 106,09 285,61 43,56 293,6 14,75  274,72 28 30,1 442 437,4 -6,4 5,5 0,9 40,96 30,25 0,81 436,5 6,08 428,71
Sumber: Hasil Penelitian di Laboraturium PT. Perkasa Adiguna Sembada

## Tabel 11
Kuat Tekan Beton Karakteristik (Beton Normal Superplasticizer 3%)
Umur  σ bi (kg/cm 2 ) σ bi - σ bm (kg/cm 2 ) (σ bi -σ bm ) 2 (kg/cm 2 ) σ bm (kg/cm 2 ) S σ bk (kg/cm 2 ) 3 244,8 249,3 269,7 -9,8 -5,3 15,1 96,04 28,09 228,01 254,6 13,26 237,62 7 340 333,2 317,3 9,84 3,04 -12,86 96,82 9,24 165,37 330,16 11,64  315,26 28 460,1 451,1 446,5 7,2 -1,5 -6,1 51,84 2,25 37,21 452,6 6,7 444,02
Sumber: Hasil Penelitian di Laboraturium PT. Perkasa Adiguna Sembada

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tabel 12

## Hasil uji kuat tekan rata – rata
No  Variasi Campuran Kuat Tekan Beton Rata – rata (kg/cm 2 ) Umur 3 hari 7 hari 28 hari 1 Beton Normal 188,9 264,4 412,5 2 Beton Normal + Superplasticizer 1%  200,2 281,0 423,8 3 Beton Normal + Superplasticizer 2%  219,1 293,6 436,5 4 Beton Normal + Superplasticizer 3%  254,6 330,2 452,6
Sumber: Hasil Penelitian di Laboraturium PT. Perkasa Adiguna Sembada
Dari  Tabel  12,  menunjukan  bahwa  kuat  tekan  optimum  terjadi  pada  campuran  beton dengan penambahan superplasticizer  3% memiliki  nilai  kuat  tekan sebesar  452,6  kg/cm 2 pada umur 28 hari. Kuat tekan beton minimum terdapat pada beton normal dengan nilai kuat tekan 412 kg/cm 2 pada umur 28 hari. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh bahan tambah superplasticizer sangat mempengaruhi peningkatan kuat tekan dan sangat baik digunakan untuk beton mutu tinggi, kekuatan beton akan terus bertambah dengan naiknya umur beton.
Tabel 13

## Hasil Kuat Tekan Beton Karakteristik
No  Variasi Campuran Kuat Tekan Beton Karakteristik (kg/cm 2 ) Umur 3 hari 7 hari 28 hari 1 Beton Normal 185,47 259,97 403,79 2 Beton Normal + Superplasticizer 1%  180,43 259,91 418,80 3 Beton Normal + Superplasticizer 2%  200,47 274,72 428,71 4 Beton Normal + Superplasticizer 3%  237,62 315,26 444,02
Sumber: Hasil Penelitian di Laboraturium PT. Perkasa Adiguna Sembada
Dalam Tabel 13 nilai kuat tekan beton karakteristiknya bervariasi. Pada campuran beton dengan menggunakan superplasticizer 3% memiliki nilai kuat tekan beton berkarakteristik yang tinggi dibandingkan dengan kuat tekan beton karakteristik yang lain, beton dengan pemakaian superplasticizer 3% memiliki mutu pelaksanaan lebih baik dibandingkan dengan beton campuran lainnya,  pada  umur  28  hari  mendapatkan  mutu  beton  yang  diinginkan  dengan  kuat  tekan karakteristik 444,02 Kg/cm 2 .

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  data  hasil  pengujian  dilaboratorium  dan  hasil  analisis  data  dapat  ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut ini:
1. Penggunaan superplasticizer sebagai bahan tambah sangat mempengaruhi hasil kuat tekan beton dengan kekuatan tinggi.
2. Kuat tekan beton normal 28 hari mendapatkan hasil 412,5 kg/cm 2 . Pada penambahan superplasticizer  3% pada  umur  28  hari  mendapatkan  nilai  optimum  sebesar  452,6 kg/cm 2 . Jadi Superplasticizer sangat berpengaruh terhadap kuat tekan beton.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim,  1989.  Standar  Nasional  Indonesia  SK  SNI  S-04-1989-F  “ Spesifikasi  Bahan Bangunan  Bagia  A  (Bahan  Bangunan  Bukan  Logam) ”  Badan  Standarisasi Nasional. Bandung.
Anonim, 1990. Standar Nasional Indonesia T-15-1990-03 “ Spesifikasi Bahan Bangunan Bagia  A  (Bahan  Bangunan  Bukan  Logam)” Badan  Standarisasi  Nasional. Bandung.
Anonim, 1990. Standar Nasional Indonesia S-18-1990-03 “ Spesifikasi Bahan Tambahan Untuk Beton ”. Yayasan Penyelidik Masalah Bangunan, Bandung.
Anonim,  2000.  Standar  Nasional  Indonesia  03-6468-2000  “ Tata  Cara  Perhitungan Campuran Beton Berkekuatan Tinggi ”. Yayasan Penyelidik Masalah Bangunan, Bandung.
Antono, A.,  1982. Teknologi Beton , Diktat. Universitas Gadjah Mada.Yogyakarta.
Armeyn, 2006. Hubungan Faktor Air Semen dan Lama Waktu Pengadukan dengan Kuat Tekan Beton Mutu Tinggi , Jurnal Ilmiah Poli Rekayasa. Institut Teknologi Padang.
Sumatera Barat.
Dipohusodo, I., 1994. Struktur Beton Bertulang . PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hernando, F., 2009. Perencanaan Campuran Beton Mutu Tinggi Dengan Penambahan Superplasticizer Dan Pengaruh Penggantian Sebagian Semen Dengan Fly Ash , Tugas Akhir Jenjang S-1 FTSP UII. Yogyakarta.
Mulyono, T., 2003. Teknologi Beton . Andi Yogyakarta.
Richard,  G.,  dkk.  1996. Effect  Of  Superplasticizer  Dosage  On  Mechanical  Properties, Permeability And Freeze Thaw Durability Of High Strengh Concrete With And Without Silica Fume , ACI Material Jurnal, Marc-April.
Tjokrodimulyo., K., 2007. Teknologi Beton . Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UGM, Yogyakarta.
Wisnumurti, dkk., 2007. Pengaruh Penggunaan Akselerator Megaset Merah Di Bawah Dosis  Optimal  Terhadap  Kuat  Tekan  Beton  Dengan  Berbagai  Variasi  Umur Beton , Jurnal Rekayasa Sipil. Universitas Brawijaya. Malang.